Gossypium. 235 



von 373, 375, 377, 384, 388 Ibs angegeben; bei Upland 400, 450, 500, 503.69, 

 510.24, 519, 535 Ibs (engl. Pfund), bei afrikanischer 400, 441, 500, 513. Der 

 Standardballen wird zu 500 (engl.) Ibs angenommen. 



Der Wert der Baumwolle wird beurteilt nach der Länge des Fadens, dem 

 Stapel, dem Grade der Seidigkeit (abhängig von der Glätte der Cuticula) und der 

 Feinheit (abhängig vom Durchmesser), der Weichheit, der Reinheit und Homogenität 

 (abhängig von der Anwesenheit toter Baumwolle und Frucht- bzw. Samenresten), von 

 der Festigkeit und der Farbe. 



Als langstapelig wird eine Baumwolle bezeichnet, die über 3,5 cm, als mittel- 

 stapelig eine solche, die c. 2,5 — 3,5 cm, als kurzstapelig endlich eine solche, die unter 

 2 cm Stapellänge besitzt. Die Standardmuster zeigen folgende mittlere Stapellängen in 

 mm: Sea Island 42, ägyptische (Mako, Jumel) 38, Pemambuco (brasil) 32, amerika- 

 nische (exkl. Sea Island) 28, Port Natal 28, indische 23 und 17. 



Der Stapel der indischen Baumwolle ist kurz aber fein, die Arboreumbaumwolle 

 hat einen seidenartigen Stapel, doch ist die Wolle schwer vom Samen zu trennen. 



In Europa wird die eingeführte Rohbaumwolle mit besonderen Maschinen ge- 

 reinigt, von allen Verunreinigungen befreit, gekrempelt und gekardet (kardiert) — bis- 

 weilen unter Zusatz von Olivenöl — , dann aufgelockert und durch Benzol oder ver- 

 dünnte Natronlauge bzw. Soda vom Fett befreit, mit verd. Schwefelsäure, Seifenwasser 

 und Wasser gewaschen und dann gebleicht, und in den sog. Wattemaschinen auf- 

 gelockert (coton carde ou ouate). Um Baumwolle mit < knirschenden Griff» herzu- 

 stellen, wird ihr Stearinsäure zugesetzt. 



Die für arzneiliche Verwendung bestimmte gereinigte Baumwolle muß stets 

 entfettet werden. Nicht entfettete sinkt in Wasser nicht unter und saugt Wasser nur 

 schwer auf, und in der guten Aufsaugefähigkeit beruht der Wert der Baumwolle. 

 Auch der starke Luftgehalt hindert das Untersinken. Das Entfetten und Entlüften 

 erfolgt durch Kochen mit verd. Sodalösung oder Seifenlauge (s. oben). 



Die Darstellung der gereinigten Baumwolle (Coton depure, Purified cot- 

 ton, Cotton wool, Wound dressing cotton) geschieht in der Weise, daß kardierte, mög- 

 lichst langstapelige Rohbaumwolle in sehr verdünnte, siedende Pottasche oder Soda- 

 lösung getaucht und dann sofort ausgewaschen und ausgepreßt und darauf mittelst 

 5 "Iq Calcium- oder Natriumhypochloritlösung gebleicht wird. Dann wird mit Wasser 

 gewaschen, bis Lackmuspapier nicht mehr verändert wird, getrocknet und gekrempelt. 



Zu Verbandwatte werden meist die Abfälle der Baumwollspinnereien (die 

 sog. Kämmlinge) verarbeitet. Sie werden auf dem Offner von Unreinigkeiten befreit, 

 auf der Krempelmaschine gekämmt und zu Vließen verarbeitet. Die sog. Roh- 

 watte wird nacheinander mit Harzseife, Natronlauge oder Soda, Chlorkalk (oder 

 Eau de Javelle), salzsäurehaltigem und reinem Wasser behandelt, getrocknet und zu 

 Vließen verarbeitet (A. Meyer). 



Mit Benzin entfettete Baumwolle ist als Verbandstoff nicht verwendbar. 



Lit. Beckmann, Vorher, z. Waarenkunde I. Göttingen 1793. — Baines, history of cotton 

 raanufacture in Great Britain. London 1835. — Benno Niess, Die Baumwollspinnerei in allen ihren 

 Teilen. Weimar 1868. — A. Oppel, Die Baumwolle nach Geschichte, Anbau, Verarbeitung und 

 Handel. Leipzig 1902. — Semler, Tropische Agrikultur. — EckjVKDt, Der Baumwollbau. igo6. 

 Beiheft VII z. Tropfenpfl. — YvES Henry, Le Coton. Publ. d. Gouverm. gen^r. de l'Afrique 

 occid. franc. 1906. — KicK in Karmarsch und Heeren, Technisches Wörterbuch 1876. — 

 VON Kapff, Über Wolle , Baumwolle, Leinen, natürliche u. künstliche Seide. Leipzig, FoCK. 

 1909. — E. Frank, Handb. d. Baumwollindustrie. — C. Heine, Die Baumwolle (nach Cotton 



